ET D'HISTO I RE.NATU R E LLE. 1/5 



PREMIERE EXPERIENCE. 

 Je pris cent parlies do laitoii tlu commerce j on les fit dissoudre 

 dans line suffisante quantite d'ac ide nitriqiie pur. lorsqiie le 

 cuivre qui a servi ^ preparer le laiton contient de I'etain , on que 

 ce metal y a ete ajoute pourdurcir le laiton, I'etain so precipite 

 peuilant la^dissolntion en oxide, et ((uelquel'ois il se trouvc mele de 

 quel(pie portion d'oxide roufj,e defer; en pareil cas on decante 

 la dissolution de nitrate de laiton , pour en separer Ics oxides 

 d'etaiu ou de fer. 



D E U X I E M E EXPERIENCE. 



Les divers acides meles a la dissolution dn nitrate de laiton 

 n'enlevent pas le cuivre ni le zinc a I'acide nitriqiie. 



TROISIEME EXPERIENCE. 



On fit dissoudre cent parties de laiton ordinaire dans de I'acide 

 nitri<jue yiur. Cette dissolution ayant ete decomposee avec de la 

 potasse, le precipite qui se fornra f'ut Ijien lave ct dissous ensuite 

 dans une quantite sullisante d'acitle sulfiirique affif)il)li; par ce 

 inoyen , j'oljtins une clfssolutinn de siili'ate de laiton , a laquelle 

 j'ajoutai six fois son volume d'eau distillee. 



Je chercliai a separer le cuivre de son dissolvant , en lui 

 sulistituaut un metal dont I'attraction , moius I'orte que celle du 

 ziuc a\ec I'acide sulf'ui'i([ue , se Ijoiiiat a precipiter le cuivre. 



Le fer me jiarut reuuir cette qnalite ; en consequence je plnn- 

 geai une lame defer bien decaj^ee dans la dissolution du sulfate 

 cle laiton , eteudue de six parties d'eau distillee : aussltot le cuivre 

 fut deplace par lo fer , et precipite sous forme metalli(|ue. 



La li(|ueur contenoit alors un sulfate de fer mele d'un sulfate 

 de zinc. 



M'etant, assure que j'lnfuslou de noix tie galle n'a aucune 

 action sur le sulfate de zinc, je versai dans la dissolution de sul- 

 fate de fer et de zinc une quantite suffisante de cette teinture 

 aquense , pour precipiter tout le fer ; on delaya de nouveau la 

 dissolution dans une suffisante quantite d'eau ]mre , pour faciliter 

 la precipitation du gallate de fei\ Lorsqu'ilfut entleiement tombe 

 an fond du vase , on filtra ce iliiide, et le s^allate de fer qui resta 

 sur le fillre fut bien lave k plusieurs rejirises. 



La liqueur ne devoit plus, rontenir que le sulfate de zinc uni 

 h quelquespetites parties de teinture denoix de galles, excedentes 

 a la preci])itation du fer. 



Alin d'(jbtenir le sulfite dezinc dans son etat de purete , j'eva- 

 porai a. siccite , dans un vase de verre , toute la dissolution res^ 



